(1178 ) 
» Mais, ce qui caractérise nettement, je crois, le procédé de MM. Bachet 
et Machard, c’est que, tout en saccharifiant une partie des incrustations, 
ils ménagent, autant qu'ils le peuvent, la cellulose constituant les mem- 
branes primitives et parviennent à l’extraire, soit légèrement brunie par des 
matières colorantes étrangères, soit blanche et pure, propre à la fabrication 
de différentes sortes de papier. 
» Je vais indiquer sommairement comment s'effectue la saccharification 
de la cellulose spongieuse et l’épuration de la cellulose résistante dans 
plusieurs usines [distillerie de Saint-Tripon, papeterie de Bex, en Suisse, 
et papeterie de Vizille (Isère) |. 
» Une grande cuve, contenant 8000 litres d'eau et 800 kilogrammes 
d'acide chlorhydrique ordinaire, reçoit 200 kilogrammes de rondelles de 
sapin; un courant de vapeur porte le liquide à l’ébullition, que l’on sou- 
tient pendant douze heures; la solution acide est soutirée, puis saturée 
aux 99 centièmes par le carbonate de chaux. Le chlorure de calcium formé 
ne s'oppose pas à la fermentation alcoolique, excitée d’ailleurs à la tem- 
pérature de 22 à 25 degrés par une addition de levüre. On obtient par la 
distillation une quantité d’alcool en rapport avec la glucose produite. 
» On soumet le résidu ligneux au lavage méthodique, à un écrasage sous 
une meule en grès et au défilage avec lavage à la pile; un lévigateur dé- 
barrasse de quelques agglomérations la pâte que l’on fait égoutter et pres- 
ser; on obtient ainsi une pâte grisâtre convenable pour fabriquer le papier 
dit de pliage. 
» Si l’on veut obtenir un produit blanc, il faut soumettre cette substance 
au chlore gazeux, puis aux lessivages alcalins et lavages complets. On 
achève le blanchiment en même temps que la division mécanique, à l’aide 
de l’hypochlorite de chaux agissant dans une pile affineuse. Un stère de 
bois donne 100 à 120 kilogrammes de cellulose fibreuse légèrement teinte 
en brun roux; le dernier blanchiment par l’hypochlorite de chaux seul 
ou légèrement acidulé occasionne une déperdition d'environ 30 pour 100. 
» La cause principale des déperditions variables qui se manifestent pen- 
dant le traitement chimique du bois et de la paille, en vue d’en extraire la 
cellulose fibreuse, tient à la réaction du chlore ou de l'acide hypochloreux, 
qu’à l’état normal les fruits de Celtis ébrèchent les lames en acier, tandis qu'après l'action 
d’un acide étendu qui a dissous avec effervescence les carbonates minéraux, la trame de cel- 
lulose se montre souple, tout en conservant les formes primitives des noyaux; elle peut 
alors être entamée et découpée au rasoir sans la moindre difficulté. 
